क्रोमेट रूपांतरण कोटिंग

क्रोमेट रूपांतरण परत या एलोडाइन परत एक प्रकार की रूपांतरण परत है जिसका उपयोग स्टील, एल्यूमीनियम, जस्ता, कैडमियम, तांबा, चांदी, टाइटेनियम, मैग्नीशियम और टिन मिश्र धातुओं को निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। परत एक के रूप में कार्य करती है। एक सजावटी खत्म के रूप में पेंट और चिपकने वाले के पालन में सुधार करने या विद्युत चालकता को संरक्षित करने के लिए एक प्राइमर के रूप में संक्षारण अवरोधक है।, यह नरम धातुओं पर घर्षण (यांत्रिक) और हल्के रासायनिक हमले (जैसे गंदी उंगलियां) के लिए कुछ प्रतिरोध भी प्रदान करता है।

क्रोमेट रूपांतरण कोटिंग्स सामान्यतः पेंच, हार्डवेयर और उपकरण जैसी वस्तुओं पर प्रयुक्त होती हैं। वे सामान्यतः अन्यथा सफेद या ग्रे धातुओं के लिए एक अलग इंद्रधनुषी, हरा-पीला रंग प्रदान करते हैं। परत में क्रोमियम नमक (रसायन विज्ञान), और एक जटिल संरचना सहित एक जटिल संरचना होती है।

प्रक्रिया को कभी-कभी एलोडाइन परत कहा जाता है, यह शब्द विशेष रूप से हेंकेल सरफेस टेक्नोलॉजीज के ट्रेडमार्क वाली एलोडाइन प्रक्रिया के संदर्भ में उपयोग किया जाता है।

प्रक्रिया
क्रोमेट रूपांतरण परत सामान्यतः एक रासायनिक स्नान में भाग को डुबो कर तब तक लगाया जाता है जब तक कि वांछित मोटाई की एक फिल्म नहीं बन जाती है, जिससे भाग को हटाकर इसे धोकर सूखने दिया जाता है। प्रक्रिया सामान्यतः कमरे के तापमान पर कुछ मिनटों के विसर्जन के साथ की जाती है। वैकल्पिक रूप से घोल का छिड़काव किया जा सकता है, या भाग को स्नान में संक्षिप्त रूप से डुबोया जा सकता है, जिस स्थिति में परत की प्रतिक्रिया तब होती है जब भाग अभी भी गीला होता है।

पहली बार लगाए जाने पर परत नरम और जिलेटिनस होती है, किन्तु यह सूख जाती है और हाइड्रोफोबिक बन जाती है, सामान्यतः 24 घंटे या उससे कम समय में सूख जाती है। 70 डिग्री सेल्सियस (158 डिग्री फारेनहाइट) तक गर्म करके इलाज तेज किया जा सकता है किन्तु उच्च तापमान धीरे-धीरे स्टील पर परत को हानि पहुंचाएगा।

स्नान रचना
लेपित होने वाली सामग्री और वांछित प्रभाव के आधार पर, स्नान की संरचना बहुत भिन्न होती है। अधिकांश स्नान सूत्र मालिकाना हैं।

सूत्रीकरण में सामान्यतः हैग्जावलेंट क्रोमियम यौगिक होते हैं, जैसे क्रोमेट और डाइक्रोमेट।

जस्ता और कैडमियम के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली क्रोनक प्रक्रिया में 182 ग्राम / लीटर सोडियम डाइक्रोमेट (Na2Cr2O7 · 2H2O) और 6 मिलीलीटर/एल सान्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल से युक्त कमरे के तापमान के घोल में 5-10 सेकंड का विसर्जन होता है।।

रसायन विज्ञान
क्रोमेट परत प्रक्रिया हेक्सावलेंट क्रोमियम और धातु के बीच एक रेडॉक्स प्रतिक्रिया से प्रारंभ होती है। उदाहरण के लिए एल्यूमीनियम के स्थितियों में है|


 * + 0 → +

परिणामी त्रिसंयोजक धनायन पानी में हीड्राकसीड आयनों के साथ प्रतिक्रिया करके संबंधित हाइड्रॉक्साइड या दोनों हाइड्रॉक्साइड्स का एक ठोस घोल बनाते हैं:


 * + 3 →


 * + 3 →

उपयुक्त परिस्थितियों में, ये हाइड्रॉक्साइड बहुत छोटे कणों के कोलाइड बनाने के लिए पानी के निष्कासन के साथ संघनित होते हैं, जो धातु की सतह पर हाइड्रोजेल के रूप में जमा हो जाते हैंजेल में नैनोस्केल तत्वों के साथ ऑक्साइड और हाइड्रॉक्साइड के त्रि-आयामी ठोस कंकाल होते हैं, जो तरल चरण को घेरते हैं। जेल की संरचना धातु आयन एकाग्रता, पीएच, और समाधान के अन्य अवयवों, जैसे कि केलेट और प्रतिपक्ष पर निर्भर करती है।

जेल फिल्म सिकुड़ती क्योंकि यह कंकाल को संकुचित करती है और इसे कठोर बनाती है। आखिरकार सिकुड़न बंद हो जाती है, और आगे सूखने से छिद्र खुल जाते हैं किन्तु सूख जाते हैं, जिससे फिल्म एक ज़ेरोगेल में बदल जाती है। एल्यूमीनियम के स्थितियों में, सूखी परत में अधिकतर क्रोमियम (III) ऑक्साइड  होता है, या मिश्रित (III)/(VI) ऑक्साइड  होता है , जिसमें बहुत कम  होता है. सामान्यतः प्रक्रिया चर को 200-300 नैनोमीटर मोटी सूखी परत देने के लिए समायोजित किया जाता है।

जैसे ही यह सूखता है, कोटिंग सिकुड़ जाती है, जिसके कारण यह कई सूक्ष्म पैमानों में टूट जाती है, जिसे "सूखी मिट्टी" प्रतिरूप के रूप में वर्णित किया जाता है। फंसा हुआ समाधान किसी भी धातु के साथ प्रतिक्रिया करता रहता है जो दरारों में उजागर हो जाती है जिससे अंतिम परत निरंतर हो और पूरी सतह को आवरण किया जा सके।

चूंकि मुख्य प्रतिक्रियाएं अधिकांश क्रोमियम (VI) आयनों (क्रोमेट्स और डाइक्रोमेट्स) को जमा जेल में अघुलनशील क्रोमियम (III) यौगिकों में बदल देती हैं, उनमें से एक छोटी मात्रा सूखे-आउट परत में अन-प्रतिक्रिया रहती है। उदाहरण के लिए, एक वाणिज्यिक स्नान द्वारा एल्यूमीनियम पर बबनी कोटिंग में धातु के करीब के क्षेत्र को छोड़कर लगभग 23% क्रोमियम परमाणु हेक्सावेलेंट Cr6+ पाए गए |ये क्रोमियम (VI) अवशेष परत के गीले होने पर माइग्रेट कर सकते हैं, और माना जाता है कि समाप्त भाग में जंग को रोकने में एक भूमिका निभाते हैं - विशेष रूप से, किसी भी नई सूक्ष्म दरारों में परत को बहाल करके जहां जंग प्रारंभ हो सकती है।

जिंक
उन्हें अधिक टिकाऊ बनाने के लिए अधिकांशतः जस्ती भागों पर क्रोमेटिंग की जाती है। क्रोमेट परत पेंट के रूप में कार्य करता है, सफेद जंग से जस्ता की रक्षा करता है, इस प्रकार क्रोमेट परत की मोटाई के आधार पर भाग को अधिक अधिक टिकाऊ बना देता है।

जस्ता पर क्रोमेट कोटिंग्स के सुरक्षात्मक प्रभाव को रंग स्पष्ट/नीले से पीले सोने के जैतून के काले और काले रंग की प्रगति से संकेत मिलता है। गहरे रंग की कोटिंग्स सामान्यतः अधिक संक्षारण प्रतिरोध प्रदान करती हैं। परत का रंग रंगों के साथ भी बदला जा सकता है, इसलिए रंग उपयोग की गई प्रक्रिया का पूर्ण संकेतक नहीं है।

आईएसओ 4520 इलेक्ट्रोप्लेटेड जस्ता और कैडमियम कोटिंग्स पर क्रोमेट रूपांतरण कोटिंग्स निर्दिष्ट करता है। एएसटीएम बी 633 प्रकार II और III लोहे और इस्पात भागों पर जस्ता चढ़ाना और क्रोमेट रूपांतरण निर्दिष्ट करते हैं। एएसटीएम बी 633 के हाल के संशोधन जस्ता चढ़ाना यांत्रिक फास्टनरों, जैसे बोल्ट, नट, आदि के लिए एएसटीएम एफ1941 को स्थगित करते हैं। 2019 एएसटीएम बी 633 के लिए वर्तमान संशोधन है (2015 से संशोधन को हटा दिया गया), जिसने हाइड्रोजन उत्सर्जन के मुद्दों का सामना करते समय आवश्यक तन्यता सीमा बढ़ा दी और एक में उत्सर्जन संबंधी चिंताओं को संबोधित किया। नया परिशिष्ट है।

एल्युमिनियम और इसकी मिश्र धातुएँ
एल्यूमीनियम के लिए, क्रोमेट रूपांतरण स्नान केवल क्रोमिक एसिड का समाधान हो सकता है। प्रक्रिया तीव्र (1-5 मिनट) है, इसके लिए एक एकल परिवेश तापमान प्रक्रिया टैंक और संबद्ध खंगालने की आवश्यकता होती है, और यह अपेक्षाकृत परेशानी मुक्त है।

1995 तक, एल्यूमीनियम के लिए हेंकेल के एलोडाइन 1200s वाणिज्यिक सूत्र में 50-60% क्रोमिक एनहाइड्राइड, 20-30%पोटेशियम टेट्राफ्लोरोबोरेट , 10-15% पोटेशियम फेरिकैनाइड , 5-10% पोटेशियम हेक्साफ्लोरोज़िरकोनेट , और 5-10% सोडियम सम्मिलित था । वजन से फ्लोराइड  pH = 1.5 के साथ स्नान करने पर 9.0 g/L की सांद्रता पर सूत्र पानी में घोलने के लिए बनाया गया था। इसने 1 मिनट के बाद हल्के सुनहरे रंग और 3 मिनट के बाद सुनहरे-भूरे रंग की फिल्म प्राप्त की। औसत मोटाई 200 और 1000 एनएम के बीच थी।

इरिडाइट 14-2 एल्यूमीनियम के लिए क्रोमेट रूपांतरण स्नान है। इसकी सामग्री में क्रोमियम (IV) ऑक्साइड, बेरियम नाइट्रेट, हेक्साफ्लोरोसिलिक एसिड और फेरिकैनाइड सम्मिलित हैं। एल्यूमीनियम उद्योग में, इस प्रक्रिया को केमिकल फिल्म या पीला इरीडाइट भी कहा जाता है। वाणिज्यिक ट्रेडमार्क वाले नामों में इरीडाइट और बोंडराइट (पूर्व में यूके में एलोडाइन या अलोक्रोम के नाम से जाना जाता था)।   एल्यूमीनियम के क्रोमेट रूपांतरण परत के लिए मुख्य मानक यूएस में एमआईएल-डीटीएल-5541और यूके में डेफ स्टेन 03/18 हैं।

मैग्नीशियम
एलोडाइन क्रोमेट-परत मैग्नीशियम मिश्र धातुओं का भी उल्लेख कर सकता है।

स्टील
स्टील और लोहे को सीधे क्रोमेट नहीं किया जा सकता है। जस्ता या जस्ता-एल्यूमीनियम मिश्र धातु के साथ चढ़ाया गया स्टील क्रोमेट किया जा सकता है। क्रोमेटिंग जिंक प्लेटेड स्टील जंग से अंतर्निहित स्टील के जिंक के कैथोडिक संरक्षण को नहीं बढ़ाता है।

फॉस्फेट कोटिंग्स
क्रोमेट रूपांतरण कोटिंग्स को अधिकांशतः लौह सबस्ट्रेट्स पर उपयोग होने वाले फॉस्फेट रूपांतरण कोटिंग्स पर प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रक्रिया का उपयोग फॉस्फेट परत को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

सुरक्षा
हेक्सावलेंट क्रोमियम यौगिक उनके कार्सिनोजेनेसिस के लिए गहन कार्यस्थल और सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय रहे हैं, और अत्यधिक विनियमित हो गए हैं।

विशेष रूप से, विसर्जन स्नान और गीले हिस्सों को संभालने के समय क्रोमेट्स और डाइक्रोमेट्स के लिए श्रमिकों के संपर्क के बारे में चिंताओं के साथ-साथ उन आयनों के छोटे अवशेष जो परत में फंसे रहते हैं, ने वैकल्पिक वाणिज्यिक स्नान योगों के विकास को प्रेरित किया है। हेक्सावलेंट क्रोमियम सम्मिलित नहीं है; उदाहरण के लिए, क्रोमेट को क्रोमियम या क्रोमियम (III) लवण द्वारा प्रतिस्थापित करके, जो अधिक कम विषैले होते हैं। चूंकि, ऐसा लगता है कि ये पारंपरिक सूत्रों की लंबी अवधि की जंग सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं।

यूरोप में, आरओएचएस और पंजीकरण, मूल्यांकन, प्राधिकरण और रसायन निर्देशों का प्रतिबंध क्रोमेट रूपांतरण परत प्रक्रियाओं सहित औद्योगिक अनुप्रयोगों और उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला में हेक्सावलेंट क्रोमियम के उन्मूलन को प्रोत्साहित करता है।

बाहरी संबंध

 * Yellow and green chromating chemistry on aluminium